• • 



290 H. SAINTE CLAIRE DEVILLE UND F. WOHLER, 



kohlen hervorbringen kann. Nach dem Erkalten zerschlagt man die Tiegel; 

 man findet dann zwei deullich getrennte Schichten dnrin, deren eine glasig 

 ist und aus Borsaure und Thonerde besteht, wahrend die andere metallisch, 

 eisengrau und blasig aussieht und mit kleinen, sehr glanzenden KrystaJlen von 

 Bor besetzt ist. Letzlere besteht aus Aluminium, das durch seine ganze 

 Masse hindurch mit krystallisirtem Bor durchdrungen ist. Die metallische Masse 

 wird mit massig starker Natronlauge erhitzt, welche das Aluminium auflost, 

 dann zur Entfernung von Eisen (aus dem letzteren) mit heisser Salzsaure 

 und zuletzt mit einera Gemische von Flusssaure und Salpetersaure behandelt, 

 urn etwa noch vorhandenes Silicium wegzunehmen. Das zugleich gebildete 

 graphitformige Bor ist leicht von den Krystallen zu trennen, da es in feinen 

 Blattchen langer in der Flussigkeit suspendirt bleibt. Die Krystalle, die man 

 so erhalt, sind mit Stuckchen von krystallinischer Thonerde gemengt und theils 

 damit verwachsen, die man, so weit es moglich ist, auslesen kann, aber deren 

 Entfernung durch chemische Mittel uns nicht gelungen ist. 



Die Krystalle des durchsichtigen Bors sind theils dunkelbraunroth, theils 

 honiggelb bis fast farblos, und zeigen einen Glanz und ein Lichtbrechungs- 

 vermogen, die mit denen des Diamants vergleichbar sind. Manche Krystalle 

 sind so lief gefarbt, dass sie schwarz und metallglanzend erscheinen. Es ist zu 



vermuthen, dass wenn es gelingt, das Bor in grossen und farblosen Krystallen 



zu erhalten, es ganz das Aussehen des Diamants und die an diesem Edelstein 

 durch Reflexion und Refraction bewirkten Lichteffecte zeigen wiirde. 



Das specifische Gewicht dieses Bors ist 2,68, also etwas hoher als das 

 des Siliciums. Es ist bemerkenswerth, dass wahrend das spec. Gewicht der 

 Kieselsaure hoher ist als das des Siliciums, das der Borsaure betrachtlich nie- 



1 



driger ist, als das des Bors in dieser Form, ahnlich wie das spec. Gewicht 

 des Diamants sehr hoch ist im Verhaltniss zu dem der liquiden Kohlensaure. 

 Leider war es uns noch nicht moglich, das spec. Gewicht des Bors in der 

 Graphitform festzustellen. Zur Vergleichung wollen wir noch an das spec. 

 Gewicht der krystallisirten Thonerde erinnern, das fast zwei Drittel hoher ist, 

 als das des Aluminiums. 



Die Hiirte des Bors ist bei verschiedenen Krystallen ziemlich ungleich, 

 doch stets weit grosser als die des Korunds, den es mit Leichtigkeit ritzt. 



